— 392 - 



O7 negli ultimi tre cicli valori medi del modulo costanti, non è questo in- 

 dizio che si arresti il lavorìo interno del corpo, giacché le aree d'isteresi 

 (V. tab. IV), decrescono continuamente, anche nei casi in cui è difficile ri- 

 conoscere sensibili variazioni per le letture dello stesso rigo. 



« Il Viedemann (^) avea trovato che coll'agire della stessa forza tor- 

 cente varie volte in un senso, crescono e le deformazioni massime e le per- 

 manenti; nelle nostre esperienze il fatto è confermato per queste ultime, 

 mentre per le prime 0 non vi sono mutamenti apprezzabili, 0 se esistono 

 hanno luogo nei due sensi; pare dunque, stando ai risultati esposti, che per 

 eifetto dell'accomodazione, oltre al continuo decremento dell'area d'isteresi, 

 si produca, riferendoci alla rappresentazione grafica, una rotazione del cappio 

 attorno al punto figurativo della massima deformazione. 



« Il fenomeno che abbiamo esaminato in questa Nota trova riscontro 

 in un fatto analogo studiato dall' Ewing (-) per il ferro nel suo classico la- 

 voro. Si trova anche qui un effetto più pronunziato nel caso del metallo ri- 

 cotto, ed i caratteri generali del fenomeno sono del tutto conformi a quelli 

 che riguardano le deformazioni, solo che, laddove il fisico inglese constata 

 imperfetta la chiusura dei cicli per forze magnetiche estreme di piccolo va- 

 lore, nelle nostre ricerche ciò si verifica in modo tanto più marcato quanto 

 più grande è la saetta da cui si parte nel compiere il ciclo. Il sig. Ewing 

 osserva che il fenomeno si apprezza meglio prendendo le mosse da punti della 

 curva caratteristica dove più rapida è la salita, lo stesso si può dire per 

 il corpo che si deforma, come si rilevò altrove (3), per cui neanche in questo 

 caso vi sarebbe un vero difetto di analogia. 



« Avviene l'accomodazione ugualmente per tutti i metalli? 



« A giudicare dalle ricerche preliminari da me intraprese sulla torsione 

 del nichel, pare di no. Kisultano infatti da quest'esperienze per la parte che 

 si riferisce ai cicli bilaterali caratteri opposti a quelli ricavati per l'ottone, 

 avendosi nelle deformazioni estreme e nelle permanenti la tendenza a cre- 

 scere, sebbene con rapidità via via minore, e di conseguenza un continuo 

 aumento nelle aree d'isteresi. 



« Importerà pertanto indagare la natura del fenomeno per molti metalli 

 allo scopo di vedere se questa diversa legge sia in relazione con altra pro- 

 prietà dei corpi. 



e Dirò ancora che l'assetto del nichel per cicli unilaterali ha luogo 

 allo stesso modo che nell'ottone e col particolare rilevato dal Widemann 

 sulla torsione di questo metallo, riguardante l'aumento graduale della defor- 

 mazione massima. 



(') V. loc. cit. p. 489 e 490. 



(2) Phil. Trans, of the E. S. of London, 176 n, § 55. 



(3) Vedi Kend. Accad. dei Lincei voi. n, 2" sem. 



